— 524 — 



pressione, nel mentre si forma l'orlo rilevato, si imprimono in incavo il 

 motto, il nodo e la stella. 



Questi tondelli vengono ricotti e poscia « bianchiti » per azione di acido 

 solforico diluito (circa 2° B' e ) e caldo, per sciogliere tutto lo strato di ossido 

 di rame formatosi per le successive ricotture all'aria, ed il metallo assume 

 un bel colore bianco di argento, perchè la superfìcie resta coperta appunto 

 di uno strato di argento puro. 



I tondelli bianchiti vengono lavati con acqua, seccati in stufa, riscal- 

 data a 200-300° e pesati ad uno ad uno: quelli che risultano del peso voluto, 

 vengono coniati. 



I campioni esaminati furono staccati da una medesima verga nelle suc- 

 cessive fasi della lavorazione. Il titolo della fusione alla quale apparteneva 

 questa verga, fu preso col metodo della goccia e determinato volumetrica- 

 mente secondo Gay-Lussac. Le analisi, eseguite sui diversi pezzi, diedero una 

 media presso a poco uguale, con una differenza tra i varii pezzi di -f- o — 2 

 millesimi, dipendente dal noto fenomeno della liquazione, tanto caratteeistico 

 per le leghe di argento e rame. La determinazione del rame fu eseguita 

 elettroliticamente dopo aver separato l'argento allo stato di cloruro. 



I risultati furono i seguenti: 



Argento . . . 832,9 

 Rame .... 165,3 



Per l'esame metallografico furono preparati sette campioni corrispon- 

 denti alle diverse fasi della lavorazione, dapprima limandoli, poi levigandoli 

 con le carte di smeriglio, con lo smeriglio 200 minuti ed infine con l'ossido 

 di cromo. La superficie levigata fu attaccata fortemente a freddo con acido 

 nitrico concentrato; a quest'attacco si fece seguire una leggera levigazione 

 all'ossido di cromo. I costituenti della lega si pongono così nettamente in 

 evidenza : appariscono grossi cristalli bianchi di soluzione solida di rame in 

 argento avviluppati dall'eutettica scura, disposti in modo diverso, a seconda 

 del trattamento meccanico o termico a cui la lega fu sottoposta. 



I campioni esaminati al microscopio diedero i seguenti risultati : 



Campione N. 1 {Lega fusa e colata in lingottiera metallica). — I 

 grossi cristalli bianchi appariscono inviluppati nell'eutettica scura, che forma 

 un reticolato non molto regolare. 



Campione N. 2 ( Verga ricotta al rosso incipiente). — L'eutettica è 

 regolarmente disposta fra i cristalli bianchi, formando un reticolato a ret- 

 tangoli quasi eguali fra loro, mentre i cristalli bianchi presentano stilature 

 parallele. 



Campione N. 3 ( Verga sottoposta alla prima serie di laminazioni). — 

 I cristalli bianchi appariscono chiaramente allungati nel senso della lamina- 

 zione, intramezzati dall'eutettica, che apparisce a striscio parallele. 



